24 



In der Winkeltabelle (II) sind 1 , 2 , 3 die Nummern der 

 Ery stalle; I, II etc. die Sextanten, in welchen die Flächen auf- 

 treten; a, ab, b, bc, c bezeichnen in absteigender Reihenfolge 

 die Güte der Keflexe. Bei den Hauptformen P (1011) und 

 2P (2021) sind die gemessenen Winkel nicht allein mit den aus 

 dem neuen Axenverhältniss, sondern auch mit den nach v. Kok- 

 scharow berechneten Winkeln verglichen. 



Die physikalischen Eigenschaften des Greenockit, welche 

 vielleicht über das Vorhandensein der rhomboedrischen Hemiedrie 

 hätten entscheiden können, konnten der Kostbarkeit des Materials 

 halber nicht in den Kreis der Untersuchung gezogen werden. 

 Deutliche Spaltflächen oder Risse wurden nicht beobachtet, nur 

 muscheliger Bruch bei starkem, diamant- bis fettartigem Glänze. 

 Indessen sei noch auf eine Angabe Friedel's (Compt. rend. 1866. 

 S. 1002) hingewiesen, wonach die Spaltbarkeit nicht, wie gewöhn- 

 lich angegeben wird (Lehrbücher von Naumann, Dana, Quenstedt), 

 nach ooP (1010) erfolgt, sondern nach ooP2 (1120). Es ist dieser 

 Umstand vielleicht bei der Aufstellung der Grundform mit in 

 Rücksicht zu ziehen. 



Tabelle I. 



Krystall Nro. 1. 





11 



III 



IV 



V 



VI 





oP 



oP 



oP 



oP 



oP 



oP 





P 



p 



p 



P 



p 



p 







fp 





fP 



4P 



3 r 











5P 



fP 



5P 



s r 





d 



o 





JP 





£P 



IP 





o 



2P2.2P.2P2 . 2P . 2P2 . 2P 



2P 



2P . 2P2.2P.2P2 





1 op 



3 X 



■ 



YP 







ÜP 



3 r 





4P 





4P 











5P 





5P 







5P 





6P 















ocP 



ooP 



ooP 



CX)P 



ooP 



ooP 



a 



iP 









_3_P 



P 



a 



oP 



oP 



oP 



OP 



oP 



oP 



